Company良質は、容易に微笑します。成功は専門のmanuafacturerです、私達はプロダクトおよびよいサービスの質を好みます。Jonny成功の農産物が最もよい質の1つ対あなたが中国から得ることができる価格であること合金にして下さい。Soumil私はインドのディストリビューターです。私の顧客は合金が非常に使いやすく、価格および質が打ち負かされないので彼らの合金を愛します。Anuj合金はよく、販売は非常に有用です。合金は価格が少しより高いそして市場の安い質1が良質です。私は良質のもう少したくさん支払って喜んでです。私はずっとそれにほとんど4年間顧客、合金の質ですconsistence常に最もよいですです。私はそれらとのビジネスを将来し続けることを望みます。gCr:31%Mo:5.6%弾性係数:190GPa打撃のフレームワークのためのコバルトChromeとなされる歯科非貴重な歯科合金は形づきます不規則な形のラベルの有無にかかわらず利点:(1)。い硬度は形に、とどまります(3)。≤0.5FAQ:投げるとき最もよい結果を得る完全な温度は何ですか。鋳造の温度は100~150°Cをliquidusの温度より常に高く維持するべきです。タイミングは何ですか。ベリリウムを含んでいないニッケルのChromeの合金を投げている間、溶ける合金の表面は影の層現われます。影がおよび消えれば合金の端は円形になられるように(なるまで球の形溶かされる必要ではないです)です投げることのための最もよいタイミングなりました。タイミングはまで現われるために打ち抜かれる表面の膜および明るく軽い開始の火花それを熱することです。コバルトのChromeの投げる部分は不完全、何です原因ですか。鋳造リングは均等に熱されません:投げるコバルトが合金になる間、鋳造リングは範囲300°Cの前に次第にそしてゆっくり熱しなければなりません。それ割り当てられる10-30分のオーブン中間300°Cそして600°Cに坐らせて下さい。それが望ましい温度まで熱したら、投げる前に少なくとも30分のための同じ温度を維持して下さい。鋳造の温度は合金の条件の上のの下に/です。Strubは不適当に設計しました:例えば、Strubは余りに狭いです。私達は強くStrubの直径をからまたはもっと成っています5mm推薦します。合金の量は投げる部分のための十分ではないですまたは鋳造圧力の遠心力は十分ではないです。鋳造の部分は温度中枢を避けませんでした。